( 7o5 ) 

 l'intensité était 8900, à peu près la moitié du courant primitif. A la suite de 

 ces opérations, j'ai constaté que le noyau de fer ne possédait aucun magné- 

 tisme apparent, mais qu'il jouissait de la propriété de s'aimanter plus 

 énergiquement dans un sens que dans l'antre, lorsqu'on le soumettait alter- 

 nativement à l'action de deux courants inducteurs égaux, de signes con- 

 traires et d'une intensité plus petite que 17980. L'aimantation était très- 

 faihle dans tous les cas et n'eût pu être constatée par la méthode des poids 

 portés; mais elle pouvait être aisément mesurée au moyen des courants 

 d'arrachement. Conformément à l'observation de M. Jamin, j'ai trouvé que 

 l'inégalité des deux aimantations s'effaçait à mesure c{ue l'intensité du cou- 

 rant inducteur se rapprochait de l'intensité 17980, c'est-à-dire de l'inten- 

 sité du courant employé en premier lieu. 



» 47. L'état neutre apparent peut être établi d'une infinité de manières, 

 et, suivant qu'il a été obtenu de telle ou telle façon, le fer possède des pro- 

 priétés différentes. On peut rendre compte des faits énoncés dans le numéro 

 précédent en admettant, comme le fait M. Jamin, que deux couches de ma- 

 gnétisme contraires sont superposées à la surface d'un même barreau; mais, 

 dans d'autres cas, on est conduit à admettre la superposition d'un plus grand 

 nombre de couches alternativement positives et négatives. Dans une expé- 

 rience, j'ai fait passer successivement dans les bobines de l'électro-aimant, 

 pourvu de son armature : 1° un courant que je considère comme positif, et 

 dont l'intensité était 17900; 2° un courant négatif dont l'intensité était 

 irioo; S** un courant positif dont l'intensité était 6898 : j'ai trouvé que, 

 à la suite de ces opérations, le fer ne possède pas de magnétisme sen- 

 sible, mais qu'il jouit des propriétés suivantes : lorsqu'on f;ut passer alter- 

 nativement, en sens contraires, un courant inducteur d'intensité déterminée, 

 les deux aimantations positive et négative sont généralement inégales, et leur 

 rapport varie avec l'intensité du courant inducteur. Quand cette intensité 

 est peu supérieure à 5898, l'aimantation négative l'emporte de beaucoup 

 sur la positive; les deux aimantations sont égales pour l'intensité 8606; 

 lorsque l'intensité continue à croître, l'aimantation positive prend le dessus; 

 elle est de beaucoup la plus forte pour l'intensité 1 1 100, et enfin les deux 

 aimantations reviennent égales pour l'intensité 17900. Pour expliquer ces 

 faits, il devient nécessaire d'admettre que le barreau de fer renferme deux 

 couches de magnétisme positif, séparées par une couche de magnétisme 

 négatif. 



» 48. On conçoit aisément comment on pourrait superposer un plus 

 grand nombre de couches alternativement positives et négatives. Il suffirait 



C. R., 1873, 2« Semettre. (T. LXXVII, N» 15.) 9^ 



